— 92 — 



„nur Abstractionen aus bestimmten Erfahrungen sind und 

 durchaus nicht den vollen Ausdruck dessen geben, was mit 

 den auch der Capillarität zu Grunde liegenden Molecular- 

 kräften in anderer Beziehung erreichbar ist". 



Den Schluss meines Buches „über den Bau und die Ver- 

 richtung der Leitungsbahnen in den Pflanzen" bildeten einige 

 Betrachtungen über Holzimprägnirung^). Es schien mir, 

 dass aus meinen Untersuchungen der Holzstructur und den 

 Erfahrungen, die ich bei Aufnahme von Farbstoff- und Salz- 

 lösungen in den Holzkörper gesammelt hatte, einige Vor- 

 theile auch für die Praxis der Holztränkung erwachsen 

 könnten. Demgemäss führte auch die Imprägnirungsanstalt 

 von Julius Rütgers in Berlin entsprechende Versuche aus. 

 Diese Versuche wurden 2 Jahre lang fortgesetzt und das 

 Verfahren den gesammelten Erfahrungen gemäss modifi- 

 cirt. Es stellte sich als allgemein gültig heraus, dass mög- 

 lichst lufttrockenes oder bei 100 <> C getrocknetes Holz die 

 grössten Mengen Tränkflüssigkeit aufnimmt. Als Tränk- 

 flüssigkeit empfiehlt sich für Buchen- und Eichenschwellen 

 Theeröl (es wurde solches von specifischem Gewicht von 

 1,045 angewandt), für Kieferschwellen entweder Chlorzink 

 (von 3,5 Baum6) allein, oder besser noch Chlorzink (von 

 3,5 Baum6) mit Theeröl (von 1,045 specifischem Gewicht) im 

 Verhältniss von 10 : 1 mit einander gemischt. Theeröl- 

 tränkung macht das Buchen- und Eichenholz (letzteres, so- 

 weit es sich tränken lässt) hart und zäh, das Kiefernholz 

 spröde und splitternd, während es von Chlorzink zäh wird. 

 Der Zusatz von 1 : 10 von Theeröl zum Chlorzink erhöht 

 den peripherischen Schutz, ohne die durch das Chlorzink 



1) 1. c. p. 958. 



